SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. i 9S 



ble , donnerenr une diflolution jaune , dont l'alkali phlogiftique pre- 

 cipira du bleu-de-Prufle. 



Tous ces melanges expofes au feu , laifserent line chaux qui n'e- 

 toit pas verte comme celle du nickel, mais brune , noire ou fer- 

 rugineufe. 



i) Une partie de cuivre, halt de fer , feize d'arfenic blanc, & 

 quatre de foufre , unies par le moyen du feu , donnerent , avec 

 le flux noir , une mafle qui , apres plufieurs calcinations & reduc- 

 tions , fournit conftamment une chaux ferrugineufe , ou brune, co- 

 lora l'acide nitreux en verd , Sc laifla prccipicer du bleu-de-Prufle 

 par fon melange a de l'alkali phlogiftique. 



k) Nous tentames audi, par la voie humide , plufieurs expe- 

 riences, done il fufhr de rapporter une feule. Une partie de fer, 

 une de cuivre , Sc une de mine de cobolt calcinee , furent diflou- 

 tes feparement , chacune dans fix parties d'acide nitreux. Je melai 

 toute la diflolution de fer avec cinq parties de celle de cuivre , 

 d'ou refulta un verd fombre de nickel, que rrois parties de la dif- 

 folution de cobolt obfeurcirent fenfiblement. Y ayant verfe une 

 leflive alkaline , il fe precipita d'abord un depot d'un brun ferru- 

 gineux , fans que la diflolution perdit fa couleur verte j mais le pre- 

 cipice continuant a fe fiire en bleu , elle en fut totalement pri- 

 vee , Sc en acquit une roulTe par la folution du cobolt dans l'alkali. 

 Le depot, ayant ete reduit, donna un regule femblable a du cuivre, 

 qui etoic dudtile, & coloroit en bleu l'acide nitreux Sc le verre. 



Lorfqu'on mele deux parties de diflolution faturee de nickel , 

 a une partie de diflolution de cobolt , la couleur verte s'obfeurcic 

 beaucoup , Sc elle s'efface totalement fi le melange fe fait a quatre 

 parties du premier, fur trois du fecond. 



^ §. XIV. Nous n'avons pu determiner exactement la nature du 

 nickel , parce que le fer qu'il conferve toujours , en confond, juf- 

 qu'a un certain point , les proprietes. 



a) Sa gravite fpecifique ne s'eftime qu'imparfaitement , fur-rout 

 lorfque la quantite de fer qu'il contient eft inconnue. Suppofons 

 que du nickel , audi pur qu'il fe puifle , contienne un poids de 

 fer =p, Sc un poids de vrai nickel = q : eftimons en meme-tems 

 la gravite fpecifique du premier ingredient =/, celle du dernier 

 = n,Sc celle du melange =aj nous aurons , fuivant les regies 



de l'hydroftatique , n = — — — Maintenant nous favons que 



c pf+qf—ap. 



le rer augmente plus de poids par la calcination qu'aucun autre me- 

 tal. Cette augmentation monre a -^-. Ainfi , la chaux du nickel 

 putifie , ayant augmente d'~, ( §. IV, g. ) fi on rapporte la moirie 

 de cette augmentation a la portion de nickel , il faut de necef- 



1> p i 



